等通道转角挤压技术是制备超细晶粒金属块材的最新技术方法.文章介绍了通过实验对纯铝A、B、C三种方式挤压,A方式:每次挤压试样方位不变,在同一方向上承受累积剪切变形;B方式:不同道次挤压时,试样沿挤压轴线相同方向旋转90°,使主剪切平面保持垂直;C方式:在相邻挤压道次之间,试样沿挤压轴线相同方向旋转180°,使偶次挤压后,主剪切平面的累积剪切应力趋于零.经实验观察表明,A、B两种方式挤压后,微结构变化基本相同,晶粒沿剪切方向拉长,4次挤压后晶粒形状和分布有了差别.而C方式与A、B的不同在于偶道次挤压后晶粒形状为等轴晶粒.三种方式后的硬度与挤压道次的关系基本一致,即3～4次挤压后硬度趋于饱和.实验证明,经不同方式等通道转角挤压(ECAE)纯铝组织结构变化有所不同.
等通道转角挤压 纯铝 亚晶 结构 实验